Source: http://pjpk.rsd.cz/systemy-protikorozni-ochrany-ocelovych-konstruk/
Timestamp: 2019-02-22 20:13:21+00:00
Document Index: 32686136

Matched Legal Cases: ['čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19', 'čl. 19']

Systémy protikorozní ochrany ocelových konstrukcí pjpk.cz
Revidovaná kapitola 19, část B, TKP – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí byla dne 5. 9. 2018 schválena Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 121/2018-120-TN/2, a to s účinností od 10. 9. 2018.
Od data schválení TKP kapitoly 19, část B, Ministerstvem dopravy ČR, resp. od nabytí platnosti, probíhá schvalování systémů PKO v souladu s čl. 19.B.4.3 Průkazní zkoušky revidovaných TKP 19B a s přílohou 19B.P9 revidovaných TKP 19B.
Na základě výše uvedeného byl ředitelem Úseku kontroly kvality staveb pověřen pracovník ŘSD ČR do funkce „Schvalovatel systému PKO“ ve smyslu revidovaných TKP 19B. Současně byl ředitelem Úseku kontroly kvality staveb pověřen pracovník s odpovídající kvalifikací dle požadavků TKP 19B do funkce „Posuzovatel systému PKO“.
Průkazní zkoušky provedené a schválené podle požadavků a metodiky Dodatku č. 1 (s účinností od 1. 9. 2011) k TKP 19B (s účinností od 1. 4. 2008) nebo požadavků a metodiky TKP 19B (s účinností od 1. 1. 2014) se považují za platné v rozsahu jejich platnosti dle životnosti systému, maximálně však po dobu 4 let ode dne platnosti revidovaných TKP 19B. Po skončení platnosti musí být systémy přezkoumány pověřenými osobami s kvalifikací dle odstavce (15) článku 19.B.4.3 revidovaných TKP19B a dle metodiky uvedené v Příloze 19B.P9 revidovaných TKP19B.
Postup pro schválení nového systému PKO při provádění průkazních zkoušek dle metodiky revidovaných TKP 19B:
Žadatel o schválení OPS (systému PKO) v ČR podává žádost o schválení OPS.
Přílohou dopisu předkládá žadatel formulář žádosti, dokumenty požadované k prvotnímu posouzení OPS před započetím výroby zkušebních vzorků a započetím průkazních zkoušek v souladu s TKP 19B a Obecnou specifikaci PKO (v souladu s požadavky přílohy 9 revidovaných TKP19B, podrobněji viz čl. 19B.P9.2), obsahující jak podmínky pro zhotovení zkušebních vzorků, tak pro aplikaci samotného OPS.
Ing. Pavla Fótyiová
​​​Pokud je podaná žádost kompletní, OPS i nátěrové hmoty splňují všechny požadavky stanovené v TKP 19B a Posuzovatel a Schvalovatel systému schválí Obecnou specifikaci PKO, vydává Schvalovatel systému, na základě doporučení Posuzovatele systému, kladné stanovisko k zahájení zhotovení zkušebních vzorků, které adresuje žadateli. Součástí tohoto stanoviska bude stanovení rozsahu průkazních zkoušek, resp. zkušebního režimu, v souladu s Tabulkou 4a a Tabulkou 4b v čl. 19B.4.3 TKP (resp. potvrzení dle zatřídění systému Žadatelem), schválení osoby, která bude přítomna zhotovení vzorků a vypracování protokolů o zhotovení vzorků a schválení zkušební laboratoře pro provádění PZ.
Žadatel následně postupuje v souladu s čl. 19.B.P9.3. (Metodika přípravy a hodnocení zkušebních vzorků) a s čl. 19B.P9.4. (Metodika zkoušení). Po předložení výsledků zkoušek a požadovaných příloh dle odst. (7) čl. 19B.P9.5.1 TKP provede Posuzovatel systému technické hodnocení.
O výsledcích technického hodnocení vypracuje Posuzovatel systému „Zprávu o technickém hodnocení OPS a NH“, kterou předá Schvalovateli k odsouhlasení.
V případě kladného posouzení OPS rozhodne pověřený útvar ŘSD, resp. Schvalovatel systému, o vydání „Osvědčení o shodě OPS“ s požadavky přílohy P9 TKP19B a čl. 19B.4.3 kapitoly TKP. Současně dojde ke schválení OPS. V případě záporného posouzení nebude Osvědčení o shodě OPS vydáno. Tato skutečnost bude žadateli sdělena písemně s uvedením důvodů. Zamítavé stanovisko vydává pověřený útvar ŘSD, resp. Schvalovatel systému.
Postup pro schválení nového systému PKO dle převzatých tuzemských nebo zahraničních zkoušek dle metodiky revidovaných TKP 19B:
Pro technické hodnocení OPS lze v jednotlivých případech, se souhlasem objednatele (Schvalovatele systému), využít i výsledků zkoušek prováděných podle srovnatelných tuzemských nebo zahraničních předpisů provedených v akreditovaných zkušebních laboratořích, viz odst. (20) čl. 19.B.4.3 TKP.
Přílohou dopisu předkládá žadatel formulář žádosti, dokumenty požadované k prvotnímu posouzení OPS a Obecnou specifikaci PKO, postup zhotovení vzorků, protokoly o zkouškách, fotodokumentace, doklad o akreditaci. Ke schválení se předkládají doklady v původním jazyce a dále musí být předloženy v autorizovaných překladech do českého jazyka.
V souladu s ustanovením TKP19B si objednatel vyhrazuje právo na vyžádání doplnění dalších podkladů nutných pro posouzení OPS, příp. požadovat provedení průkazních zkoušek dle čl. 19.B.P9.3. a 19.B.P9.4. V souladu s odst. (8) přílohy P9 TKP19B si pověřený útvar ŘSD (resp. Schvalovatel systému) vyhrazuje právo výsledky zkoušek (provedených podle jiné metodiky než uvedených v čl. 19.B.P9.3. a 19.B.P9.4 TKP) odmítnout i bez zdůvodnění.
Pokud chce žadatel o schválení OPS využít ustanovení odst. (20) čl. 19.B.4.3 TKP, postupuje v souladu s požadavky odst. (21) čl. 19.B.4.3 TKP, a odst. (8) čl. 19B.P9.1.
Přehled schválených systémů PKO:
Vyhledat prohledat Všechna poleVýrobce/dovozce/distributor hmotObjednatel zkouškyPpříprava podkladuSkladba systémuCcelková tloušťka NDFT (80/20)
Výrobce/dovozce/distributor hmot
Objednatel zkoušky
Celková tloušťka NDFT (80/20)
Výsledky průkazních zkoušek
Systémy protikorozní ochrany s životností velmi vysokou - VV (průkazní zkouška CHRL II) Systémy protikorozní ochrany s životností vysokou - V (průkazní zkouška CHRL I) vybrat vše
Derisol Simat moření, sweeping křemičitý písek
žárové zinkování ponorem 70 µm,
2K-Deripox Protec ZP, 150 µm,
2K-Derocryl Lack EG 687.72, 60 µm (dále označeno jako S1)
280 µm schváleno
115 kB 14. 5. 2012
Derisol Simat Sa 3
BN 10a Systém S2
metalizace Zinacor 100 µm,
Deripox Grund, 30 µm
Deripox Grund S, 80 µm
2K-Derocryl Lack EG 687,
DB 701, 60 µm (dále označeno jako S2) 350 µm doplňující2
rozhodčí odtrhová zkouška-vyhovuje
89 kB 25. 5. 2012
Derisol Simat Sa 21
BN 9a Systém S3
2K-Deripox Protec ZN, 60 µm
2K-Deripox Protec ZP, 100 µm
2K-Derocryl Lack EG 687.72, 60 µm (dále označeno jako S3) 320 µm doplňující2
98 kB 25. 5. 2012
Hempel Hempel Sa 21
BN 9a Systém S2
Hempadur Zinc 17360, 60 µm
Hempadur Fast Dry 17410, 110 µm Hempadur Fast Dry 17410, 110 µm Hempathane HS 55610, 60 µm 340 µm schváleno 7. 3. 2013
Hempel Hempel moření, sweeping křemičitý písek
Systém S3 A
Zinkování ponorem 70 µm
Hempadur 15553, 40 µm
mpadur Fast Dry 17410, 110 µm Hempathane HS 55610, 60 µm
566 kB 2. 7. 2014
Rembrandtin Rembrandtin ? 1 Systém 2
žárové zinkování ponorem 100 µm,
2K EP MS – Remoplast EP MSR Primer, 150 µm,
2K PUR – Remoplast UVC Glimmer
60 µm (dále označeno jako 2) 310 µm schváleno
1,3 MB 10. 4. 2013
PERGE International s.r.o. PERGE International, s.r.o. Sa 21
střední G Systém S1
Interzinc 52, 60 µm
Intergard 475 HS, 100 µm
Interthane 990, 60 µm
(dále označeno jako S1) 320 µm doplňující2
111 kB 14. 5. 2012
PERGE International s.r.o. PERGE International, s.r.o. moření, sweeping křemičitý písek Systém S2
žárové zinkování ponorem 80 µm Intergard 269, 40 µm
Intergard 475 HS, 110 µm
(dále označeno jako S2) 290 µm schváleno
107 kB 18. 4. 2012
PERGE International s.r.o. PERGE International, s.r.o. Sa 3
BN 10a Systém S3
metalizace Zinacor 850, 100 µm, Intergard 269, 30 µm,
Intergard 475 HS, 160 µm,
(dále označeno jako S3) 350 µm schváleno
109 kB 18. 4. 2012
FAGUS AZ Praha FAGUS AZ Praha Sa 3
BN 10a Systém S1
metalizace Zinacor 850, 100 µm Feycopox 510, 30 µm
Feycopox 510, 80 µm
Feycopur 626, 60 µm (dále označeno jako S1) 320 µm schváleno
FAGUS AZ Praha FAGUS AZ Praha moření, sweeping křemičitý písek Systém S2 1
žárové zinkování ponorem 70 µm Feycopox 510, 80 µm
Feycopox 510, 70 µm
Feycopur 626, 60 µm (dále označeno jako 2) 280 µm schváleno
1,1 MB 30. 3. 2013
ArcelorMittal Ostrava a.s. ArcelorMittal Ostrava a.s. moření v 14% HCl Systém III. E - podle specifikace objednatele
slitinový povlak Zn 93,5%, Al 3,5 %, Mg 3% 25 µm schváleno
schváleno do 31.12.2020
311 kB 29. 8. 2015
Cirmon s.r.o. Cirmon s.r.o. moření, sweeping křemičitý písek Systém S3
žárové zinkování ponorem, 70 µm
Ching EP Eisenglimmer, 75 µm
Ching PUR Eisenglimmer, 60 µm 280 µm schváleno
942 kB 29. 6. 2016
Finnproduct s.r.o. Finnproduct s.r.o. moření, sweeping křemičitý písek Systém S1
Žárové zinkování ponorem 80 µm
Teknoplast HS 150, NDFT 100 µm
Teknoplast HS 150,, NDTF 100 µm 380 µm schváleno
2,5 MB 19. 11. 2013
Finnproduct s.r.o. Finnproduct s.r.o. Sa 21 Systém S2
Teknozinc 3485 SE, NDFT 60 µm
Inerta mastic Miox, NDFT 110 µm
Teknodur 0050, NDFT 40 µm 320 µm schváleno
Hempadur AvantGuard 750, 60 µm
Hempadur Fast Dry 17410, 110 µm Hempadur Fast Dry 17410, 110 µm Hempathane HS 55610, 60 µm 340 µm schváleno (doplňuje schválení systému S2 ze dne 12.12.2014)
1,9 MB 11. 12. 2015
Hempel Hempel Sa 3
BN 10a Systém S4
Zinacor 850, 100 µm
Hempadur Mastic 4588W, 30 µm Hempadur Mastic 4588W, 140 µm Hempathane HS 55610, 60 µm 330 µm schváleno
328 kB 7. 4. 2015
2K-Derocryl Lack EG 687, 60 µm 320 µm schváleno (doplňuje schválení systému S3 ze dne 25.5.2012)
896 kB 15. 3. 2015
metalizace Zinacor 850, 100 µm
2K-Deripox Protec ZP, 30 µm
2K-Deripox Protec ZP, 160 µm
2K-Derocryl Lack EG 687, 60 µm 350 µm schváleno (doplňuje schválení systému S2 ze dne 25.5.2012)
940 kB 26. 3. 2015
Dejmark Czech s.r.o. Dejmark Czech s.r.o. moření, sweeping křemičitý písek Systém S1
Temacoat GLP - S - PRIMER, 40 µm
Temacoat GLP - S - MIO, 110 µm
Temathane 50, 60 µm 290 µm schváleno
1,8 MB 10. 12. 2015
Dejmark Czech s.r.o. Dejmark Czech s.r.o. Sa 21
Temazinc 77, 40 µm
Temacoat GLP - S - MIO, 100 µm
Temathane 50, 60 µm 300 µm schváleno
Dejmark Czech s.r.o. Dejmark Czech s.r.o. moření, broušení, drsnost brusného média 60 Systém S3
1,9 MB 10. 12. 2015
Interthane 990, 60 µm 350 µm schváleno
967 kB 11. 4. 2016
Interthane 990, 60 µm 320 µm schváleno
958 kB 11. 4. 2016
Cirmon s.r.o. Cirmon s.r.o. Sa 21
BN 9a Systém S1
Ching EP Zinkstaub, 60 µm
Ching EP Eisenglimmer, 100 µm
Ching PUR Eisenglimmer, 60 µm 320 µm schváleno
963 kB 29. 6. 2016
Cirmon s.r.o. Cirmon s.r.o. Sa 3
BN 10a
Systém S2
Ching EP Porenfűller EM28
Ching EP Eisenglimmer, 80 µm
Ching PUR Eisenglimmer, 60 µm
320 µm schváleno 29. 6. 2016
ALLGARD CZ s.r.o. ALLGARD CZ s.r.o. Sa 2 1/2,
Rz 40 až 70 µm
Systém I.B-PS (VV), I.B-PS speciál (VV) a II.PS (VV)
SIGMAZINCTM 9 1x 60 µm
SIGMACOVERTM 410 1x 170 µm
SIGMADURTM 210 HS 1x 50 µm
schváleno do 31.12.2021
112 kB 20. 6. 2017
Systém I.PS-PSX (VV), I.PS-PSX speciál (VV) a II.PS (VV)
SIGMAZINCTM 68 SP 1x 60 µm
SIGMAFASTTM 278 1x 140 µm
PSX® 700 1x 80 µm
106 kB 20. 6. 2017